SÉANCE DU 3 JUILLET 1922. 87 



Ces nombres sont totalement différents de ceux que donnent les matières 

 kaoliniques. La teneur en alumine est singulièrement élevée et la perte au 

 rouge (humidité, eau combinée et matières volatiles) est considérable. 

 Cette matière, d'autre part, est beaucoup plus facilement attaquable par 

 les acides que la kaolinite. Séchée dans le vide, elle perd 9,72 pour 100 

 d'humidité, quantité absolument anormale dans un kaolin. Ces anomalies 

 n')us ont conduit à étudier particulièrement la décomposition par la chaleur. 

 Pendant la chauffe, il ne se dégage pas seulement de la vapeur d'eau. En 

 élevant lentement la température jusqu'à 5oo° on observe un dégagement 

 de vapeurs acres. Pour en déterminer la nalure nous avons chauffe dans 

 une cornue de grès 760^ de cette substance et recueilli les produits volatils 

 dégagés dans une solution de soude pure. 



Il passe d'abord de l'eau, plus tard du gaz sulfureux, puis des fumées 

 abondantes d'acide sulfurique et probablement aussi d'anhydride sulfu- 

 rique. A la fin de l'opération l'acide distillé est si concentré qu'il fait 

 entendre un sifffement quand on le projette dans l'eau. Cet acide sulfurique 

 n'est pas décelable par lavage de la matière, soit à l'eau, soit aux acides 

 chlorhydrique et azotique. Tl suffit pourtant de calciner la roche vers 4oo° 

 pour la modifier totalement; l'eau dissout alors une notable quantité de 

 sulfates. 



L'odeur spéciale des vapeurs dégagées pendant la calcination nous a 

 conduit à essayer les réactions de l'arsenic. Elles se sont manifestées nette- 

 ment sur le charbon, puis dans l'appareil de Marsh. Un dosage a donné 

 0,28 d'arsenic. Des traces d'étain ont été également perceptibles. Nous 

 pensons que la présence de l'arsenic est due au voisinage de sources ther- 

 males. 



L'observation faite précédemment de l'inégale dureté de la roche nous a 

 semblé utilisable pour une séparation de la masse en deux portions. Il 

 suffit, en effet, de passer cette substance au tamis n° 20 sans broyer pour 

 obtenir une portion pulvérulente et de gros morceaux qu'on a soigneuse- 

 ment brossés. 



Les gros morceaux qui constituent la matière dure de la roche con- 

 tiennent : SiO- combinée 89,76; SiO- libre o,3; APO^ 34,53; SO^ 0,07 ; 

 perte au rouge 24, i3 (SO^ déduit). Ces nombres conduisent aux rapports 

 moléculaires SiO- : APO' : H-0 : ; 1,97 : i : 3,96 qui sont suffisamment 

 voisins de la composition de l'halloysite pour admettre la présence de ce 

 minéral dans la partie dure. 



La matière pulvérulente est celle qui contient l'acide sulfurique. Ici 



